:>04 



schieferig oder körnig; Holzgestalt oft sehr deutlich; Bruch 

 muschelig bis uneben. Spiegelglanz oder wenig Fettglanz ; Farbe 

 vorherrschend pechschwarz, dann schwarzbraun und graubraun, 

 oft mit einem holzbraunen Ueberzug. Strich unverändert. Spröde 

 und leicht zersprengbar. Härte des Steinsalzes; Dichte 1.5. — 

 Chemisches Verhalten: Mit Schwefelsäure Übergossen ent- 

 wickelt sie schwefelige Dämpfe. Beim Verbrennen gibt sie eine 

 bläuliche Flamme und brenzlichen Geruch, ohne dabei zu 

 schmelzen. Ihr Perzentgehalt an Kohlenstoff schwankt zwischen 

 72 und 94%; in der Asche zeigt sich etwas Thonerde und 

 Eisenoxyd. 



Folgende Abarten der Schwarzkohle konnte ich unter meinen 

 Funden unterscheiden : 



a) Pechkohle mit pechschwarzer Farbe, glänzendem 

 Strich, muscheligem Bruch und 86% Kohlenstoffgehalt; — bei 

 Rekitte (Pereu Girtschin und Pereu Otsinkului), bei Kerpenisch 

 und bei Kelling hinter dem Klapperställchen stark mit Schwe- 

 felkies durchzogen. 



b) Blätterkohle, mit dünnschieferigem, blätterigem 

 Gefüge, schwachmuscheligem Bruch, glatter und etwas glän- 

 zender Oberfläche, graulicher oder eisenschwarzer Farbe und 

 94*% Kohlenstoffgehalt. Bei Rehö und Pian im Liegenden des 

 goldführenden Sandes. 



c) Schieferkohle, mit ziemlich dickschieferigem Gefüge, 

 schimmernder oder matter Oberflähhe, ebenem Bruch und stahl- 

 grauer oder eisenschwarzer Farbe, häufig mit holzbraunem Ueber- 

 zuge ; Kohlengehalt 90%. Im Pereu Girtschin und Pereu Otsin- 

 kului; bei Rehö; bei Kelling und Kerpenisch. 



d) Grobkohle, mit grobkörniger Struktur, unebenem 

 Bruch, geringem Fettglanz, schwarzer Farbe und wegen der 

 innigen Verwachsung mit Schwefelkies von ziemlich hohem 

 Eigengewicht. Prozentgehalt an Kohlenstoff etwa 80%. Bei 

 Ober-Pian, Rekitte, Kelling und Sebesely. 



e) Russkohle, mit erdigem, staubartigem Gefüge, daher 

 leicht zerreiblich und schmutzend. Schimmernd oder matt, 

 graulichshwarz. Prozentgehalt 72 — 75% Kohlenstoff. In den 

 Goldseifen bei Pian, Rehö, Petersdorf und Sebesely. 



Bis noch wird diese Kohle aus Mangel an hiezu erforder- 

 lichen Oefen nicht gebrannt. Mächtige Lager scheinen an keinem 

 der genannten Fundorte zu bestehen, jedoch brechen in den 

 Gräben von Rekitte, Kerpenisch und Pian nicht selten Stämme 

 von 20—30 Pfund und Schichten von /,' bis 2/«' Mächtigkeit, 

 lassen sich auch zuweilen auf eine Strecke von 4 — 5 Quadrat- 

 klafter verfolgen. Für die Petersdorfer Papierfabrik wird seit 

 einiger Zeit die Rekitter Schwarzkohle gesammelt und ist in 

 den Magazinen der Fabrik schon ein bedeutender Vorrath für 

 künftige Benützung aufgespeichert. 



